150 



lamellaren Zusammensetzung nicht genügend erklärt werden, 

 sondern dass es sich bei den untersuchten Alaunen um eine 

 schwache Doppeltbrechung in Folge innerer, beim Wachsthum 

 der Krystalle hervorgebrachter Spannungen handle. Durch eine 

 geeignete Pressung der polarisirenden Alaunkrystalle , welche 

 jener Spannung entgegenwirkt, konnte er selbst die Eigenschaft 

 der Doppelbrechung für die Dauer des Drucks aufheben. 



Was nun die Erscheinungen beim Leueit anbelangt, so sind 

 dieselben nicht im Entferntesten derart, um an theilweise Po- 

 larisation durch moleculare Umwandlung denken zu können, 

 ganz abgesehen von der wasserklaren Beschaffenheit der Kry- 

 stallmasse. Auch die von Reusch speciell für den Alaun gege- 

 bene und hier unzweifelhaft richtige Deutung der Polarisation 

 scheint auf den vorliegenden Fall keine Anwendung finden zu 

 können; einmal sind die Phänomene selbst beim Alaun und 

 Leueit gänzlich verschieden, und dann dürfte auch deshalb hier 

 keine doppeltbrechende Spannungswirkung vorliegen , weil in 

 den gepulverten Leuciten jedes Stäubchen unter dem Mikroskop 

 noch seine ihm zukommende Streifenpolarisation aufweist, wäh- 

 rend bei den gepressten oder gekühlten Gläsern, welche da- 

 durch polarisirende Wirkung erlangt haben, bekanntlich diese 

 Wirkung verschwindet, wenn man sie zerkleinert und dadurch 

 die Spannung aufhebt. 



Die Polarisationserscheinungen beim Leueit hängen erwie- 

 senermaassen innig mit seiner mikrolamellaren Structur zusam- 

 men, und man könnte geneigt sein, in dieser mit der Spalt- 

 barkeit verknüpften Beschaffenheit der Krystalle, welche durch 

 die Erschütterung des Schleifens vermuthlich noch besser zum 

 Vorschein kommt, die Ursache jener Erscheinung zu suchen. 

 Gleichwohl will es mir scheinen, dass durch die mikrolamellare 

 Structur über haup t jene Phänomene wohl nicht ausreichend 

 erklärt werden. Die Doppelbrechung würde einerseits voraus- 

 sichtlich in gänzlich anderer Art sich darbieten , andererseits 

 weisen z. B. zahlreiche Melanit- und Granatdurchschnitte aus- 

 gezeichneten mikroskopischen Schichtenbau auf ohne eine Spur 

 von polarisirender Wirkung darzubieten , sie werden bei ge- 

 kreuzten Nicols vollkommen dunkelschwarz; ferner bereiten auch 

 jene Leucite Schwierigkeiten, welche der Hauptmasse nach 

 bläulichgrau erscheinen. 



Für den Fall, dass, wie es scheint, die Polarisationsphäno- 

 mene des Leucits auch nicht lediglich durch die mikrolamellare 

 Structur gedeutet werden können, möchte wohl kein anderer Aus- 

 weg der Erklärung übrig bleiben, als die Annahme, dass die bläu- 

 lichgrau polarisirenden lamellaren Partieen wirklich von doppelt- 

 brechender Beschaffenheit seien. Schon Marbach hat in seiner 

 Abhandlung über die optischen Eigenschaften einiger Krystalle 



